150 



Wilhelm Eitel: Vergleichende Betrachtungen über die Natur des Ovifak- und des Bühl-Eisens. 



anschauliche Vorstellung. Als Zwischenklenimasse erscheint wiederum ein ganz außerordentlich 

 feinlamellarer Perlit. Auch Magnetkies (Troilit) in Gestalt rundlicher messinggelber oder tombak- 

 farbener oder mit lebhaften Interferenzfarben angelaufener Partien, die wie Öltropfen im Wasser 

 scharf abgegrenzt in der Eisenmasse liegen, findet sich. Die eigenartige tropfenartige Beschaffenheit 

 des Sulfids erklart sich durch die Unmischbarkeit der Phasen Fe und FeS im System Fe— Fe S bei 

 Gegenwart anderer Bestandteile (cf. \V. Treitsehk e u. G. Tarn mann, Zeitsehr. f. auorg: Gh. 49, 

 1906, 320; R. Loebe u. E, Becker, daselbst 77, 1912, 301). 



Beide Arten von Ovifakeisen zeigen einen Charakter, den Benedicts treffend als den eines 

 übereutektisehen natürlichen Stahles bezeichnet hat: der unzweifelhaft vor dem Perlit primär aus- 

 kristalliserte Zementit zeigt an, daß jedenfalls der Kohlenstoffgehalt höher als 1 u /o in den untersuchten 

 Proben liegt, etwa bei 1,5 — 1,6 °/o, was in bester Übereinstimmung mit den analytisch tatsächlich 

 gefundenen Kohlenstoffgehalten ist. 



Demgegenüber zeigt das das Bühleisen einen sehr bemerkenswerten Unterschied durch seinen 

 sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt (nach Fraenkel und Inner, s. Abb. I, S. 104, nur 0,1— 0,3°/o). 

 Die Struktur der angeschliffenen und auf Hochglanz polierten, alsdann mit verdünnter Salzsäure 



oder Pikrinsäuregeätzten Proben des Bühleisens 

 zeigt primär ausgeschieden fast nur reines Eisen 

 (Ferrit), daneben sehr wenig Perlit in unregel- 

 mäßig verteilten Fetzen. Es ist höchst bemer- 

 kenswert, daß 'sehr viele dendritische Eisen- 

 arten des Bühlvörkommens sogar nur reinstes 

 Eisen mit einer nach dem Atzen prächtig 

 hervortretenden Polygonalstruktur, gar keinen 

 Perlit und etwas randlich entwickelten Magnet- 

 kies und Magneteisenerz enthalten, also fast 

 einem reinen Schmiedeeisen entsprechend, das 

 etwas oxydische Schlacke und Sulfid mitführt. 

 Derartige St ücke sind sehr weich und empfindlich gegen die oxydierenden Einflüsse der feuchten Atmosphäre, 

 sie rosten infolgedessen sehr leicht und sind außerordentlich zähe und dehnbar. An anderen, besonders an den 

 knolligen Stücken des'liühleisens erkennt man dagegen stets eine Vergesellschaftung des Ferrits mit Magnet- 

 kies und dann auch meistens mit ziemlich .viel Perlit-Partien, die direkt neben dem Magnetkies gelagert sein 

 können und wie Irmer bereits ausdrücklich betont hat, durch ihre ganz ungewöhnlich grobkristalline Struk- 

 tur auffallen, so daß man ohne weiteres z. B. die Zementitlamellen dieses Perlits zu skelettartigen Formen 

 zusammentreten sieht, was auf eine sehr lange Rekristallisationsperiode schließen läßt. Schon bei 

 3001'acher Vergrößerung ist die lamellare Durchwachsung des Eisens mit den harten glänzenden 

 dem Ätzmittel widerstehenden Partien dieses Zementites sehr deutlich zu erkennen. Ein geringes 

 Reliefpolieren läßt die Härteunterschiede der beiden Komponenten so deutlich hervortreten, daß man 

 schließlich auch ohne Ätzung bereits sehr vollkommen die ganzen Strukturfeinheiten entwickeln kann. In 

 Fig. 5 ist solcherart eine schöne Partie Ferrit (hell), Perlit (gestrichelt wegen der feinlamellaren Beschaffen- 

 heit) und Magnetkies (punktiert) in der quarzig-glasigen schwarzen Grundmasse der Knolle zu erkennen. 

 Die unterschiede zwischen dem tellurischen Eisen von Ovifak und vom Bühl sind demnach sehr 

 auffallend und charakteristisch; ersteres ist vorwiegend ein übereutektischer Stahl mit durchschnittlich 



Zwei Proben dendritischen Ze 

 im Schlifibild dunkel) aus Ei 



3 und i. 



ltits in Perlit (letzterer a 

 vom Blaafjeld, Ovifak. 



